Source: http://docplayer.fi/3722967-Luonnonkivisen-laastilla-kiinnitetyn-sisaseinalaatoituksen-suunnitteluohje-marraskuu-2003.html
Timestamp: 2017-01-18 14:36:24+00:00
Document Index: 5610587

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Luonnonkivisen laastilla kiinnitetyn sisäseinälaatoituksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003
Download "Luonnonkivisen laastilla kiinnitetyn sisäseinälaatoituksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003"
1 Luonnonkivisen laastilla kiinnitetyn sisäseinälaatoituksen suunnitteluohje Marraskuu 20032 3 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet. Luonnonkiven käytön suunnitteluohjeita saatuihin tuloksiin. Hankkeen rahoittivat TEKES, Oy Optiroc Ab, Kiviteollisuusliitto ry sekä VTT. Projekti toteutettiin VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa. Projektin tulosten perusteella laadittiin seuraavat suunnitteluohjeet: Julkisivun laastilla kiinnitetyn luonnonkivilaatoituksen suunnitteluohje Märkätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Kuivien sisätilojen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Luonnonkivisen laastilla kiinnitetyn sisäseinälaatoituksen suunnitteluohje Suunnitteluohjeet ovat saatavissa Kiviteollisuusliiton www-sivuilla osoitteessa Tutkimuksen johtoryhmätyöskentelyyn ja ohjeiden laatimistyöryhmän työskentelyyn osallistuivat Timo Rautanen Optiroc Oy Ab puheenjohtaja Eeva-Liisa Hannu Lemminkäinen Oyj Pauli Immonen Suomen Graniittikeskus Oy Pekka Jauhiainen Kiviteollisuusliitto ry Jukka Järvinen Tulikivi Oyj Erkki Jääskeläinen TEKES Tapio Laari Suomen Graniittikeskus Oy Pekka Mesimäki Stonecon Oy Eero Pekuri Tulikivi Rakennuskivet Oy Lasse Pulli Tulikivi Rakennuskivet Oy Timo Ruoppa Kivitimo Oy Juha Sivonen Tulikivi Oyj Fred Sundén maxit-group Kari Öhrnberg Lemminkäinen Oyj Markku Leivo VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Lasse Mörönen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Kalervo Orantie VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liisa Salparanta VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sihteeri Kiviteollisuusliitto ry4 LUONNONKIVISEN LAASTILLA KIINNITETYN SISÄSEINÄ- LAATOITUKSEN SUUNNITTELUOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALUE JA OHJEEN LIITTYMINEN MUIHIN OHJEISIIN Ohjeen käyttöalue Suunnitteluohjeet Tuotestandardit LAATOITUSALUSTA KIINNITYS- JA SAUMAUSLAASTI KIVEN TAUSTAPINTA MITOITUS Luonnonkivilaatat Laattasaumat Liikuntasaumat LAADUNVARMISTUS TYÖMAALLA Alusta ennen laatoitusta Työnaikainen laadunvarmistus Valmis laatoitus KIRJALLISUUTTA LIITE 1 Luonnonkivilaatoituksen kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky LIITE 2 Ohjeen laadinnan yhteydessä liitteen 1 mukaisesti testattujen luonnonkivilaattojen kiinnityssysteemien muodonmuutoskyky. 15 1 SOVELTAMISALUE JA OHJEEN LIITTYMINEN MUIHIN OHJEISIIN 1.1 Ohjeen käyttöalue Tämä suunnitteluohje käsittää sekä kuivien sisätilojen että märkätilojen seinien luonnonkivilaatoituksen suunnittelun ja mitoituksen, kun laattojen kiinnitys tehdään kiinnityslaastilla, vedeneristeen ja kiinnityslaastin tai laakerointikerroksen ja kiinnityslaastin yhdistelmällä, joka täyttää kohdassa 3 esitetyn ominaisuusvaatimusprofiilin. Ohje koskee betoni-, kevytsoraharkko-, kahitiili-, Kahi-väliseinäpontti-, ACO-kevytbetonielementti- ja Siporex-väliseinälaattaseiniä. Kun kyseessä on vanhan kohteen saneeraus, jossa ei enää tapahdu kuivumiskutistumista, tämä ohje soveltuu muilta osin kuin liikuntasaumojen osalta. Ohje perustuu Kurun harmaalla, Korpilahden mustalla, Ylämaan ruskealla, Nunnanlahden vuolukivellä ja Carraran marmorilla tehtyihin tutkimuksiin. 1.2 Suunnitteluohjeet Sisäseinän luonnonkivilaatoituksen suunnitteluohjeita annetaan julkaisuissa: RT Luonnonkiviset lattiat, portaat ja seinät sisätiloissa. Rakennustietosäätiö, 1987, 17 s. RT SisäRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 416 s. RT RunkoRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 434 s. Mesimäki Pekka, Luonnonkivirakenteiden suunnitteluohje. Kiviteollisuusliitto ry. Helsinki s. + liitt. 7s. Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet. Tulikivi s. Suunnittelussa noudatetaan edellä mainittujen julkaisujen ohjeita elleivät ne ole ristiriidassa tämän ohjeen tai eurooppalaisen standardoinnin kanssa. Mikäli edellä mainituista julkaisuista on ilmestynyt uudempi painos noudatetaan uusimman painoksen ohjeita. 1.3 Tuotestandardit Sisäseinien luonnonkivilaatoitukseen käytettävien tuotteiden eurooppalainen standardointi on kesken. Valmisteilla on standardi: pren Natural stone - Finished products, modular tiles - Specifications. Valmiina on standardi: EN Adhesives for tiles - Definitions and specifications. (Standardia sovelletaan luonnonkivilaatoitukseen) 26 2 LAATOITUSALUSTA Luonnonkivilaatoitus tehdään alustalle, joka on rakennusosakohtaisten vaatimusten mukainen /3, 6/. Laatoitusalustan tulee olla puhdas eikä siinä saa olla muottiöljyn jäämiä. Betonialustan runkoaineen maksimiraekoon tulee olla vähintään 16 mm. Laatoitusalustaa koskevia vaatimuksia esitetään kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa. Tässä esitetään suhteellista kosteutta, pinnan vetolujuutta ja pinnan tasaisuutta koskevat vaatimukset sekä kuivumiskutistuman arviointimenetelmiä. Suhteellinen kosteus Laatoitusalustan laatoituksen jälkeen tapahtuvan kuivumiskutistuman suuruus riippuu laatoitusalustan laatoitusajankohdan suhteellisesta kosteudesta. Kutistuman kannalta suositeltavinta on antaa laatoitusalustan kuivua vähintään taulukon 1 mukaisiin suhteellisen kosteuden arvoihin. Mikäli esimerkiksi rakentamisaikataulu ei mahdollista alustan kuivumista taulukon 1 mukaisiin arvoihin laatoitus voidaan tehdä kosteammalle alustalle, mutta tällöin liikuntasaumaväliä on tihennettävä. Mikäli kiinnityslaastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa, alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista kosteutta. Kohdassa 5.3 annetaan suurin mahdollinen liikuntasaumaväli, kun alustan kosteus laatoitusajankohtana on taulukon 1 mukainen tai suurempi. Taulukko 1. Laatoitusalustan suositeltava suurin sallittu suhteellinen kosteus laatoitushetkellä. Laatoitusalustan materiaali Suositeltava suurin sallittu suhteellinen kosteus, % Betoni 80 Kevytsoraharkko 80 tai 1 kk lämpö päällä Kahitiili 85 Kahi-väliseinäpontti 85 ACO-kevytbetonielementti 80 tai 1 kk lämpö päällä Siporex-väliseinälaatta 85 tai 1 kk lämpö päällä Rakenteen kuivumisaika riippuu mm. laatoitusalustan materiaalista, rakenneratkaisusta, ja ympäristöolosuhteista. Betonirakenteiden kuivumista voidaan arvioida Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /9/ Edellä mainitussa julkaisussa annetaan erilaisten sisätiloihin rajoittuvien betonilattia- ja seinärakenteiden kuivumisajan arvioimisohjeet. Esimerkiksi massiivisen teräsbetonilaatan (välipohja/ väliseinä) kuivumisaika tavoitekosteuteen lasketaan kaavasta /9/: 37 Peruskuivumisaika nähdään kuvan 1 käyrästä, kertoimet kuvan 2 taulukoista ja kuivumisen arviointisyvyydet kuvasta 3. Paikallavalettu massiivinen tb-rakenne. Peruskuivumiskäyrä Betonin RH (%) Aika viikkoina Kuva 1. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen peruskuivumiskäyrä /9/. 48 Kuva 2. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen kuivumisaika-arvionlaskennassa käytettävät kertoimet /9/. Kuva 3. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen kuivumisen arviointisyvyydet, d /9/. 59 Esimerkki /9/: 200 mm paksu välipohja, betoni K30 (v/s=0,7), kastunut yli 2 viikkoa, kuivatuksen alettua olosuhteet 25 ºC/50 %RH. Tavoitekosteus 85 %. (perusaika 37 viikkoa) (v/s-kerroin 1,0) (paksuuskerroin 0,7) (kuivumissuuntakerroin 1,0) (olosuhdekerroin 0,7) (kastumiskerroin 1,5) = 37 1,0 0,7 1,0 0,7 1,5 = 27,2 27 viikkoa Kuva 4 havainnollistaa kuivumisnopeuden ja kuivumiskutistuman riippuvuutta laatoitusalustan materiaalista /18/. Kuvan tulokset koskevat erään tutkimuksen tietyissä olosuhteissa säilytettyjä koeseiniä eikä niitä voi sellaisenaan yleistää. 610 RH, % Kevytbetoni RH - Kutistuma, promilleja Kalkkihiekka Betoni Kevytsorabetoni 0-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Kutistuma, promilleja Aika - Kutistuma Kutistuma, promilleja 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Kevytsorabetoni Betoni Kalkkihiekka Kevytbetoni Aika, viikkoja 120 Aika - RH RH, % 60 Kalkkihiekka Kevytbetoni Betoni Kevytsorabetoni Aika, viikkoja Kuva 4. Eräässä tutkimuksessa eri materiaaleista valmistettujen samoissa olosuhteissa säilytettyjen koeseinien suhteellisen kosteuden ja kutistuman mittaustuloksia. Betoniseinän mittaus on aloitettu 3 viikon kuluttua valusta ja muiden seinien viikon kuluttua muurauksesta. Mittaukset jatkuivat 80 viikkoa. Täydelliset mittaustuloskäyrät esitetään viitteessä /18/. Tulokset havainnollistavat eri materiaalien kuivumis- ja kutistumakäyttäytymistä. Tulokset eivät ole sellaisenaan yleistettävissä /18/. Työmaalla suhteellinen kosteus on aina mitattava ennen laatoitusta. 711 Pinnan vetolujuus Laatoitettavan betoniseinän pinnan vetolujuuden on oltava vähintään 0,8 MPa. Mikäli laatoitettava betonipinta on tasoitettu tasoitteella, vetolujuusvaatimus koskee tasoitettua pintaa. Pinnan tasaisuus Paikallavaletun seinän on käyristymän osalta täytettävä by 39:n erikoisluokan vaatimus ja elementtirakenteisen seinän on käyristymän osalta täytettävä Betonielementtien toleranssit -julkaisun erikoisluokan vaatimus /7, 8/. Paikallavaletun seinän suurin sallittu käyristymä erikoisluokassa on L/400 /7/. Elementtirakenteisen seinän suurin sallittu käyristymä erikoisluokassa on L/600 /8/. L on pilariväli/ elementin pituus. Tasoitetun alustan suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat esitetään taulukossa 2. Taulukko 2. Laatoitettavan seinän suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat. Mittausluokka L, mm Suurin sallittu poikkeama, mm Hammastus 0 Enintään Enintään Enintään Enintään Yli KIINNITYS- JA SAUMAUSLAASTI Kuivatiloissa kiinnityssysteemin muodonmuutoskyvyn parantamiseksi kiinnityslaastin alla voidaan käyttää laakerointikerrosta. Laakerointikerros voi olla esimerkiksi märkätiloihin tarkoitettu vedeneristysmassa. Kiinnityslaastin, vedeneristeen ja kiinnityslaastin tai laakeroinnin ja kiinnityslaastin yhdistelmän tulee täyttää eurooppalaisen standardin SFS-EN perusominaisuusvaatimusten lisäksi muodonmuutoskykyvaatimus. SFS-EN 12004:n mukaiset vaatimukset ja todentamismenetelmät esitetään taulukossa 3. Muodonmuutoskykyvaatimus ja sen todentamismenetelmä esitetään taulukossa 4. Taulukossa 4 annetaan kaksi muodonmuutoskyvyn vaatimustasoa. Kumpaakin vaatimustasoa vastaavat suurimmat sallitut liikuntasaumavälit esitetään kohdassa12 Taulukko 3. Kiinnityslaastin, vedeneristeen ja kiinnityslaastikerroksen tai laakerointi- ja kiinnityslaastikerroksen yhdistelmältä hyväksymiskokeissa vaadittavat SFS-EN mukaiset perusominaisuudet ja vaatimustenmukaisuuden todentamismenetelmät. Ominaisuus Vaatimus Testausmenetelmä Vetotartuntalujuus 0,5 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk kovettumisen jälkeen Vetotartuntalujuus märkänä 0,5 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk kovettumisen ja 21 vrk vesisäilytyksen jälkeen Vetotartuntalujuus 14 vrk kovettumisen, 0,5 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk lämpösäilytyksen +70 ºC ja 1 vrk jäähtymisen jälkeen Avoaika: vetotartuntalujuus avoajalla 20 min 0,5 N/ mm 2 SFS-EN 1346 Taulukko 4. Kiinnityssysteemiltä vaadittava muodonmuutoskyky. Muodonmuutoskykyluokka Muodonmuutoskyky Testausmenetelmä 1 1,0 mm Liitteen 1 mukainen leikkauslujuuskoe 1) 2 0,3 mm Liitteen 1 mukainen leikkauslujuuskoe 1) 1) Liitteen 1 mukaisesti todennettu muodonmuutoskyky koskee testatun paksuista vedeneristys-/laakerointi- ja kiinnityslaastikerrosta. Liitteessä 2 esitetään tämän ohjeen laadinnan yhteydessä testatut eri muodonmuutoskykyluokkiin kuuluvat kiinnityssysteemit. Saumauslaastin ominaisuusvaatimukset ovat eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaiset. 4 KIVEN TAUSTAPINTA Tartuntapinnalla ei saa olla pölyä tai muita tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. 913 5 MITOITUS 5.1 Luonnonkivilaatat Yleisimmät laattapaksuudet ovat 10, 20 ja 30 mm. Yleisimmät kivilaattakoot ovat /6/ mm mm mm vapaa pituus mm mm 2 Ohutlaattojen (paksuus korkeintaan 12 mm) on oltava standardin pren mukaiset. Ohutlaatan kokonaispinta-ala on 0,4 m 2 ja pitemmän sivun suhde lyhempään on korkeintaan 3:1 /6/. Kun kivilaatan paksuus on yli 12 mm, laattojen on oltava standardin pren mukaiset. 5.2 Laattasaumat Saumojen leveys on tavallisesti 2-3 mm. /5/ 5.3 Liikuntasaumat Liikuntasauma sijoitetaan: Aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle /1, 5, 6/ Aina seinän kulma- ja nurkkakohtiin /1, 5, 6/ Aina laatoituksen yläosan ja ylemmän pohjarakenteen liitoskohtaan /1, 5, 6/ Aina kohtiin, joissa on odotettavissa rakenteiden liikkeitä /1, 5, 6/ Vaakasuunnassa korkeintaan taulukossa 5 esitetyin välein Pystysuunnassa korkeintaan taulukossa 6 esitetyin välein Kuivatilassa liikuntasauma ulottuu kiinnityslaastikerroksen läpi ja voi ulottua mahdollisen laakerointikerroksen läpi. Märkätilassa liikuntasauma ulottuu kiinnityslaastikerroksen läpi, mutta ei vedeneristeen läpi. Kuivatilan ja märkätilan laatoituksen liikuntasauman rakenne esitetään kuvassa 5. Saumausaineista ei saa vapautua liuottimia tai rasva-aineita, jotka tunkeutuvat kiveen ja värjäävät kiven märän näköiseksi. Silikonituotteita liikuntasaumoihin käytettäessä on varmistettava, että ne soveltuvat luonnonkivien kiinnitykseen tai saumaukseen. 1014 Kuivatila Laakerointikerros Kiinnityslaasti Kivi Elastinen saumamassa Saumanauha Märkätila tai kuivatila Vedeneriste Kiinnityslaasti Kivi Elastinen saumamassa Saumanauha Kuva 5. Liikuntasauman rakenne. Taulukoissa 5 ja 6 esitetään laatoitusalustan laatoitusajankohdan suhteellisesta kosteudesta riippuva suurin sallittu liikuntasaumaväli. Taulukoiden 5 ja 6 arvot koskevat n. 10 mm:n paksuisia laattoja. Taulukossa 5 esitetään vaakasuuntaisten liikuntasaumojen suurin suositeltava pystysuuntainen välimatka. Kun kyseessä on ei-kantava rakenne, kyseinen liikuntasaumaväli on sama kuin taulukossa 6 esitetty pystysuuntaisten liikuntasaumojen suurin suositeltava vaakasuuntainen välimatka. Useassa tapauksessa suurin suositeltava liikuntasaumaväli on suurempi kuin tavanomainen kerroskorkeus, jolloin vaakasuuntaisten liikuntasaumojen välimatka määräytyy tämän kappaleen alussa mainittujen rakenteellisten seikkojen perusteella. Taulukoiden 5 ja 6 suurimmat sallitut liikuntasaumavälin arvot eivät koske saneerauksia vanhoissa kohteissa, joissa ei enää tapahdu kuivumiskutistumista. Vanhojen kohteiden saneerauksissa liikuntasaumat tehdään rakenteen edellyttämiin kohtiin. Liikuntasaumaväli kentän molempiin suuntiin määräytyy luonnonkivilaatan pitemmän sivumitan mukaan. Liikuntasaumaväliä voidaan kasvattaa leventämällä kivien välistä saumaa ja liikuntasaumaa. Jos kivien välisiä saumoja tai liikuntasaumoja kavennetaan, liikuntasaumaväli pienenee. Kun kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky on 1,0 mm, liikuntasauman suositeltava minimileveys on 5 mm. Näin minimoidaan riskiä, että liikuntasauma käytännön olosuhteissa jäisi liian pieneksi ( 2 mm). 1115 Taulukko 5. Laatoitusalustan suhteellisesta kosteudesta riippuva suurin suositeltava vaakasuuntaisten liikuntasaumojen väli. Kiinnityssysteemin muodonmuutoskykyluokka liitteen 1 mukaisesti testattuna 1 mm 0,3 mm Kiven pitempi sivumitta, mm Kivien välisen sauman leveys, mm 2-3 *) *) 5 Liikuntasauman leveys, mm Laatoitusalustan materiaali Betoni Betoni Kevytsoraharkko **) ACOkevytbetonielementti Siporexväliseinälaatta**) Kahitiili **) Kahi-väliseinäpontti **) Alustan RH laatoitusajankohtana % Suurin suositeltava liikuntasaumaväli, m Kantava rakenne ****) 2 ***) ****) 2 ***) Ei kantava rakenne 80 9 ***) 4 ***) 5 ***) 90 6 ***) tai 1 kk lämpö 7 ***) 2 4 päällä ***) 85 6 ***) tai 1 kk lämpö 6 ***) 2 3 päällä 85 tai 1 kk lämpö päällä ***) 12 ***) 12 ***) 12 ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) 12 ***) *) Kivien välisen sauman leveys ei vaikuta merkittävästi suurimpaan suositeltavaan liikuntasaumaväliin, kun kivien välisen sauman leveys on 2-3 mm. Kun saumaleveys on kapeampi kuin 2 mm laatoitus toimii käytännössä yhtenäisenä laattakenttänä. **) Samaa liikuntasaumaväliä käytetään myös kantavalle rakenteelle. ***) Vaakasuuntaista liikuntasaumaa ei yleensä tarvita yhden kerroskorkeuden laatoituksessa. ****) Ei ole suositeltava. 1216 Taulukko 6. Laatoitusalustan suhteellisesta kosteudesta riippuva suurin suositeltava pystysuuntaisten liikuntasaumojen väli. Kiinnityssysteemin muodonmuutoskykyluokka liitteen 1 mukaisesti testattuna 1 mm 0,3 mm Kiven pitempi sivumitta, mm Kivien välisen sauman leveys, 2-3 *) *) 5 mm Liikuntasauman leveys, mm Laatoitusalustan Alustan RH Suurin suositeltava liikuntasaumaväli, m materiaali laatoitusajankohtana% Betoni Kevytsoraharkko 80 tai 1 kk lämpö päällä ACOkevytbetonielementti Siporexväliseinälaatta Kahitiili Kahiväliseinäpontti tai 1 kk lämpö päällä 85 tai 1 kk lämpö päällä *) Kivien välisen sauman leveys ei vaikuta merkittävästi suurimpaan suositeltavaan liikuntasaumaväliin, kun kivien välisen sauman leveys on 2-3 mm. Kun sumaleveys on kapeampi kuin 2 mm laatoitus toimii käytännössä yhtenäisenä laattakenttänä. 6 LAADUNVARMISTUS TYÖMAALLA 6.1 Alusta ennen laatoitusta Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen laatoitusalustan vaatimusten täyttyminen todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin. Betonisen seinän pinnan vetolujuus määritetään standardin ISO mukaisesti. Määrityksiä tehdään kolme jokaista alkavaa 1000 m 2 kohti. Betonialustan suhteellinen kosteus mitataan laatoitusalustaan tehdyistä porarei istä. Massiivisen teräsbetoniseinän kosteus mitataan Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /9 /. Seinän tasaisuus mitataan RT :n mukaisesti /4/. 1317 6.2 Työnaikainen laadunvarmistus Työssä noudatetaan tuotekohtaisia ohjeita sekä kohdassa 1.2 lueteltujen julkaisujen ohjeita. Vaativissa kohteissa ja suuria laattoja käytettäessä on suositeltavaa käyttää menetelmää, jossa kiinnityslaasti levitetään myös laatan takapintaan ennen kiinnittämistä. Työn tekijällä tulee olla käytössään tuotteen käyttöohjeet sekä käyttöturvallisuustiedote työn tekijälle ymmärrettävällä kielellä. Etenkin suurissa ja merkittävissä kohteissa mallilaatoituksen teko on suositeltavaa. Laattatartunta voidaan tarvittaessa mitata mallilaatoituksesta. Laattojen tartuntalujuuden on oltava vähintään 0,5 N/mm 2. Tartuntalujuus määritetään SFS 5446:n mukaisesti. Tuotteen avoaika ei saa ylittyä. Avoajan ylittyminen johtaa puutteelliseen tartuntaan. Kiinnityslaastin tulee täyttää laatan pinta. Kiinnityslaastin tartuntapinta-ala ja se, ettei avoaika ole ylittynyt tarkastetaan asennuksen aikana vetämällä valmiiksi asennettu laatta irti ja tarkastamalla laatan taustapinta sekä kiinnityslaastikerroksen pinta. Esimerkki onnistuneesta ja epäonnistuneesta laatan asennuksesta esitetään kuvassa 6. Kuva 6. Asennetut, irti vedetyt laatat. Kiinnityslaastin levitys vasemman puoleisen laatan taustapinnalle on epäonnistunut. Kiinnityslaastin levitys oikeanpuoleisen laatan taustapinnalle on onnistunut ja laasti täyttää laatan pinnan (Optiroc Oy Ab). 1418 6.3 Valmis laatoitus Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen valmiin laatoituksen vaatimusten täyttyminen todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin. KIRJALLISUUTTA 1. RT Luonnonkiviset lattiat, portaat ja seinät sisätiloissa. Rakennustietosäätiö, 1987, 17 s. 2. RT SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 416 s. 3. RT RunkoRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 434 s. 4. RT Tasaisuuden mittaus. Rakennustietosäätiö, 1988, 4 s. 5. Mesimäki Pekka, Luonnonkivirakenteiden suunnitteluohje. Kiviteollisuusliitto ry. Helsinki s. + liitt. 7s. 6. Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet. Tulikivi s. 7. By 39. Paikallavalettujen betonirakenteiden toleranssit Suomen Betoniyhdistys r.y., Rakennusteollisuuden keskusliitto RTK. Lahti s. 8. Betonielementtien toleranssit Betonikeskus ry, Suomen Betonitieto Oy. Lahti s. 9. Merikallio T. Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Suomen betonitieto. Helsinki s. 10. SFS-EN 1348 Adhesives for tiles. Determination of tensile adhesion strength for cementitious adhesives. 7 s. 11. SFS-EN 1346 Adhesives for tiles. Determination of open time. 6 s. 12. SFS-EN Adhesives for tiles. Definitions and specifications. Laattojen kiinnitysaineet. Määritelmät ja spesifikaatiot. 9 s. 13. SFS-EN Adhesives for tiles. Determination of transverse deformation for cementitious adhesives and grouts. 10 s. 14. SFS-EN Grouts for tiles. Definitions and specifications. Laattojen saumauslaastit. Määritelmät ja määrittelyt. 15 s. 15. pren Natural stone - Finished products, modular tiles - Specifications. 16. SFS 5446 Betoni. Tartuntalujuus. 2 s. 17. SIS Färg och lack - Bestämning av vidhäftning - Dragprovning. 12 s. 18. TEKESin KIVI-teknologiaohjelman projekti: Luonnonkivilaatoitustuotteet: kiinnitys- ja saumausaineiden vaatimukset Loppuraportti. Marraskuu s. 19. ISO Paints and Varnishes. Pull off test for adhesion. 7 s. 1519 LIITE 1(2)( LUONNONKIVILAATOITUKSEN KIINNITYSSYSTEEMIN MUODONMUUTOSKYKY 1 Soveltamisala Menetelmän tarkoituksena on mitata luonnonkivilaatoituksen kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky. Kiinnityssysteemillä tarkoitetaan vesieristeen tai muun laakerointikerroksen ja kiinnityslaastin yhdistelmää tai pelkkää kiinnityslaastia. Koetulos koskee kokeessa käytettyjä vesieristyksen/laakerointikerroksen ja kiinnityslaastin kerrospaksuuksia. 2 Koekappaleet ja niiden valmistus Koekappaleet ovat kuvan 1 mukaisia kolmesta kivilaatasta ja kahdesta kiinnityslaastin ja vesieristyksen/laakerointikerroksen yhdistelmästä koostuvia kappaleita. Kivilaatat ovat Kurun harmaata ja niiden testauspinta on raamisahattu pesty. Laattojen koko on mm 2. Kivilaatat kiinnitetään toisiinsa kuvan 1 mukaisesti mm 2 :n alalta. Koekappaleita säilytetään vakio-olosuhteissa 28 ± 2 C, RH 50 ± 5 %, ilmavirtaus 0,2 m/s. Koekappaleiden lukumäärä on 3. Laatoitusalusta Vesieriste/ Laakerointikerros Kiinnityslaasti 75 mm 100mm Kivilaatta Kuva 1. Koekappale. 3 Kokeen suoritus Koekappaleet kuormitetaan aikaisintaan 28 vrk:n ikäisinä. Koekappaleita kuormitetaan kuvan 1 mukaisesti nopeudella 0,08 mm/min. Muodonmuutos mitataan 0,01 mm:n tarkkuudella maksimikuormalla sekä 0,5 MPa:n kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen..20 2(2)( LIITE 111( 4 Koetulokset Koetuloksista lasketaan muodonmuutoksen keskiarvo maksimikuormalla sekä 0,5 MPa:n kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen. Muodonmuutoskyky on maksimikuorman jälkeisellä 0,5 MPa:n kuormalla saavutettu muodonmuutos. 5 Testausselostus Testausselostuksessa ilmoitetaan: - testattujen tuotteiden tunnisteet - kokeessa käytetyt testattujen tuotteiden kerrospaksuudet - viittaus tähän menetelmäkuvaukseen - muodonmuutoksen keskiarvo 0,1 mm:n tarkkuudella maksimikuormalla sekä 0,5 MPa:n kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen.21 LIITE 2 1(1) Ohjeen laadinnan yhteydessä liitteen 1 mukaisesti testattujen luonnonkivilaattojen kiinnityssysteemien muodonmuutoskyky. Maksimimuodonmuutos 1,0 mm Kiinnityssysteemi Vetonit lattiadispersio MD 16 + Vedeneristys + Saneerauslaasti (5 mm) Soveltuu sisäkäyttöön ulkokäyttöön X Rep 990 (3 mm) + Saneerauslaasti (3 mm) X X Maksimimuodonmuutos 0,3 mm Kiinnityssysteemi Soveltuu sisäkäyttöön ulkokäyttöön Vetonit klinkkerilaasti (3 mm) X X Vetonit saneerauslaasti (3 mm) X X22 Samankaltaiset tiedostot
Julkisivun laastilla kiinnitetyn luonnonkivilaatoituksen suunnitteluohje Marraskuu 2003 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet. Lisätiedot Märkätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen. Marraskuu 2003
Märkätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Marraskuu 2003 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet. Lisätiedot Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003
Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Marraskuu 2003 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet. Lisätiedot VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI (1/5) 1. VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI 1. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai Pukkila Vaaleaa Saneerauslaastia (~3 mm kerros) joko yhdellä tai kahdella työstökerralla. Huom! Laastipetin Lisätiedot 8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi
* because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin Lisätiedot Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki
1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus... Lisätiedot Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 149/01 Myönnetty 2.5.2001 Päivitetty 11.4.2011 TUOTTEEN NIMI. Kahi-kylpyhuonejärjestelmä VALMISTAJA Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70) FI-00381 Helsinki TUOTEKUVAUS Kahi-kylpyhuonejärjestelmä Lisätiedot sidosaineet ja liimat
sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen Lisätiedot Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot 07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET
Tulostettu 5.7.2016 1 / 40 07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Saneerauslaasti SL 2 Saneerauslaasti ILL 5 Saneerauslaasti VSL 8 Tartuntapohjuste 11 Vedeneriste 13 Saniteettisilikoni 16 Laattasaumalaasti Lisätiedot sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo Lisätiedot Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes
Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus Lisätiedot Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä
Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,
Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet... Lisätiedot Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA
Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia Lisätiedot ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET
Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella, Lisätiedot Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 195/04 Myönnetty 20.8.2004 Päivitetty 18.2.2011 TUOTTEEN NIMI. EDUSTAJA Pukkila Vedeneristysjärjestelmä Pukkila Oy Ab Pitkämäenkatu 9, PL 29 20251 TURKU TUOTEKUVAUS Pukkila Vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot Hinnasto 2012. sivut 155-161 Laatoitusaineet
Hinnasto 2012 sivut 155-161 Laatoitusaineet Laatoitusaineet Kiinnitysaineet TARVIKKEET Pukkila Klinkkerilaasti Vähän pölyävä kiinnityslaasti klinkkerilaattojen kiinnitykseen betonilattioille ja uimaaltaisiin Lisätiedot ASENNUSOHJEET - 2015 - ABL-LAATAT
ASENNUSOHJEET - 2015 - ABL-LAATAT YLEISTÄ SEINIEN LAATOITUS LATTIAN LAATOITUS LIIKUNTASAUMAT LATTIAN JA SEINÄN RAJAKOHTA MÄRKÄTILASSA VALESAUMAISTEN MOSAIIKKILAATTOJEN ASENNUS LASIMOSAIIKIN ASENNUS ---01-- Lisätiedot wedi -seinäratkaisut märkätiloissa
wedi -seinäratkaisut märkätiloissa WEDI-RAKENNUSLEVYJEN ASENNUS wedi-rakennuslevyjä voidaan käyttää erilaisissa märkätilojen seinärakenteissa niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Seinärakenne määrittelee Lisätiedot Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane
Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku Lisätiedot Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen. Ratkaisut ammattilaisille.
Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen Ratkaisut ammattilaisille. Älä vedä pölyä henkeen! Valitse lähes pölyämätön Ceresit CM 90 kiinnityslaasti säästät myös siivousaikaa. Mullistava Easy-teknologia tekee Lisätiedot Kerrospaksuuden ylittäessä 50mm, tulee huomioida, että tuotekortissa esitetty kuivumisaika kasvaa.
Lattiaratkaisut 1 Betonilattian tasoitus, liike- ja toimistorak. RAK 1 / 10 Hyvälaatuisen betonin tasoitus mm. liike- ja toimistorakennuskohteissa Uusi lattiapäällyste, esim. muovi- tai tekstiilimatto, Lisätiedot Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093
Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Lisätiedot Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla
PUKKILA PELUTUOTTEET 1.6.2009 HINNASTO 3 KIINNITYSLAASTIT PUKKILA KLINKKERILAASTI KL25 25 kg 19,55 23,85 25 kg 48 x 25 kg 6420112855895 8001 Klinkkerilaattojen kiinnitykseen betonilattioille ja uimaaltaisiin Lisätiedot Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.
1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli Lisätiedot 1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED
1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED 1 Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen, Lisätiedot Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.
Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä Lisätiedot HÖGANÄS FB 5. Tuoteselostus Pohjustusaine FB 5 on akryylidispersioperustainen ja ennen kuivumistaan vesiliukoinen.
Isojen lattialaattojen laatoitusratkaisut Laatoitettaessa pintoja isoilla laatoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota alustan tasaisuuteen. Alustan tasoittaminen onnistuu parhaiten juoksevalla tasoitteella. Lisätiedot Betonin korjausaineiden SILKOkokeet
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat... Lisätiedot LAATOITUSOHJE. Laatoituksen aloitus. Seinät
LAATOITUSOHJE Laatoituksen aloitus Seinät Seinien kaakelointi aloitetaan merkkaamalla ensin kaakeleiden vaaka- ja pystylinjat. Merkitse seinään pystysuora viiva keskelle. Asenna suora lauta seinälle vaakasuoraan Lisätiedot Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi
Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti Linjasaneeraustuotteita Käsittelyohjeita www.kivira.fi Lattiabetonit Lattia- ja seinä tasoitteet Speed Estrich E 300 SE 1 Lattiabetoni Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa. Lisätiedot ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN
ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN Lisätiedot saneerauslaasti Mira Supersil silikoni Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 124/99 Myöntämispäivä 17.12.1999, Päivitetty 15.4.2008 ja 15.9.2010 TUOTTEEN NIMI MIRA märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Mira Byggeprodukter a/s Navervej Lisätiedot Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri:
PUKKILAN ERIKOISSAUMA Tammikuu 2009 1(2) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen Lisätiedot 5 Kivirakentaminen RTS 10:48
RunkoRYL 2010 521 Luonnonkivityö runkorakenteissa Sivu: 1 5 Kivirakentaminen RTS 10:48 52 Kiviverhous ja -päällystys 521 Luonnonkivi runkorakenteissa Sisältö rakennuksen runkorakenteiden ja rakennukseen Lisätiedot TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE
Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus Lisätiedot Kohdassa 9 taulukossa 2 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 123/99 Myönnetty 26.11.1999 Päivitetty 21.10.2011 TUOTTEEN NIMI Ceresit CL 50 vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Henkel Norden Oy Äyritie 12 A 01510 VANTAA EDUSTAJA SUOMESSA Lisätiedot TYÖOHJE 11/2008 Pukkila Märkätilajärjestelmä Terve märkätila Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hyvällä suunnittelulla Lisätiedot Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri:
PUKKILAN ERIKOISSAUMA Tammikuu 2009 1(2) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen Lisätiedot ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL
ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta- Lisätiedot TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 27.9.2006 Päivitetty 27.9.2011. Fescon vedeneristysjärjestelmä
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-870-06 Myönnetty 27.9.2006 Päivitetty 27.9.2011 TUOTTEEN NIMI Fescon vedeneristysjärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA Fescon Oy Myllykatu 3 05830 HYVINKÄÄ TUOTEKUVAUS Fescon vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ SCHÖNOX HA Työohjeistus SCHÖNOX HA vedeneristysjärjestelmälle VTT-C-5605-10 hyväksynnän mukaisesti Versio: 1-2010 Huokoiset imevät seinäpinnat pohjustetaan 1:3 vedellä Lisätiedot ALUSTANKÄSITTELYOHJEET
ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakennus Alusta: - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen Alusta: - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä Lisätiedot Casco Saniteettisilikoni nurkkien, liikunta-saumojen ja myös lattia-seinä liittymien saumaukseen
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5605-10 Myöntämispäivä 1.6.2010 TUOTTEEN NIMI Schönox HA märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Akzo Nobel Coatings Oy Valimotie 22 (PL 140) 01531 VANTAA Lisätiedot Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL.
1 316 Reunatuet Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 3161.1 Reunatukien materiaalit 3161.1.1 Reunatukien Lisätiedot HB MOSTONE RT 38691. HB-MOSTONE MOSAIIKKIBETONILAATAT HB-Betoniteollisuus Oy
RT 38691 tuotetieto 1 tuotetieto heinäkuu 2015 RT 38691 412.1 Talo 2000 522.2 Talo 90 RT tuotetieto S SfB RT CAD -kirjastot 1 (6) HB-MOSTONE MOSAIIKKIBETONILAATAT HB-Betoniteollisuus Oy HB MOSTONE Kotimaiset Lisätiedot tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla
YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin Lisätiedot VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012
VÄLISEINÄT Leca väliseinät Leca EasyLex 88 Leca Lex 4-20/1.9.2012 www.e-weber.fi Leca väliseinät Leca EasyLex Leca Lex markkinoiden nopein väliseinäratkaisu Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa Sisältö Leca Lisätiedot Betonin halkeamien injektointiaineiden,
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00007-11 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden, Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto
1 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, Ympäristöministeriön Lisätiedot Väri. Käyttölämpötila. Sideaine. Runkoaine. Veden lämpötila. Käyttöaika. Kuivumisaika. Menekki. Veden tarve. Sauman leveys
PUKKILA ERIKOISSAUMA ELOKUU 2011 (1/1) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. TEKNISET TIEDOT Lisätiedot Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys
LOIVA YLÄPOHJA, KATTEEN ALUSTANA KEVYTSORABETONILAATAT puh 03 4243 100 wwwfoamitfi YP 101 Mahdollinen suojakiveys Vedeneristys VE 4080, kaksinkertainen kumibitumikermieristys, pintakermi sirotepintainen, Lisätiedot RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT
JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen Lisätiedot saumaus- ja tiivistysaineet
saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien Lisätiedot SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022
SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Pohjusta kuivunut ja pölytön seinäpinta Kiilto Keraprimerilla. Kiilto Keraprimer ohennetaan vedellä 1:1. Anna pohjustusaineen kuivua Lisätiedot FRAME-seminaari 8.11.2012
FRAME-seminaari 8.11.2012 Olli Teriö Rakennustyömaan olosuhdehallinta Kuivatus Lämmitys Ilmanvaihto Kosteuden haihtuminen betonin pinnasta, kun pinta on märkä Ilma ja betoni 18-21 o C Rh 50-70% Ilmavirta Lisätiedot Myöntämispäivä 18.8.2006. Kiilto Keramix vedeneriste
SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 18.8.2006 Nro VTT C 690 06 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FIN 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet
Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla Lisätiedot Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET
Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Lisätiedot Sikalastic -201 W vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7791-11 Myöntämispäivä 29.12.2011, Päivitetty 13.4.2012 TUOTTEEN NIMI Sika Vedeneristysjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Sika Finland Oy Ab PL 49 FI-02921 Espoo TUOTEKUVAUS Sika Lisätiedot ALUSTANKÄSITTELYOHJEET
26.6.2014 ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakentaminen - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä Lisätiedot POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY
Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai Lisätiedot Betonilattiat 2014 BY45/BLY7
Betonilattiat 2014 BY45/BLY7 Kim Johansson, BY 9.4.2014 Tampere 1 Toimikunta 2011/1 2013/10 Pentti Lumme, puheenjohtaja Rudus Oy Martti Matsinen, BLY Jouko Ilvonen, Semtu Oy Casper Ålander, Celsa Steel Lisätiedot Laatoittajan käsikirja
Laatoittajan käsikirja Pukkila Oy Ab Pukkila Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Lisätiedot TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen
TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723 Lisätiedot Betonikoulutus 28.11.2013
Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS. Lisätiedot LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:
LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla Lisätiedot TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN
TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN Tilaaja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Kimmo Huttunen Laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Jarkko Piironen Suoritus 1.10. Laskentatarkastelut 2 Laskentatarkastelut Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS
Elokuu 2013 Korvaa ohjeen Huhtikuu 2012 VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS BOSTIK MEMBRANE -vedeneristysmassa 1 VEDENERISTYS & LAATOITUS TASOITTEET LIIMAT SAUMAUS & TIIVISTYS täydellinen vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7
S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1 Lisätiedot Kahi-Kylpyhuone Työohjeet
Kahi-Kylpyhuone Työohjeet 4-38 1.1.2005 Korvaa työohjeen 1-38 / 17.3.2004 www.maxit.fi Rakenteet Märkätilan seinät tehdään oikeaoppisesti kivipohjaisista, lahoamattomista ja elämättömistä materiaaleista. Lisätiedot Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje
Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22 Lisätiedot LATTIALAATTOJEN IRTOAMINEN
Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Mika Saarikko LATTIALAATTOJEN IRTOAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen Lisätiedot Laminaatti 2-lock ja T-lock
Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten Lisätiedot 1.9.2008. Korvaa esitteen 8 50/3.4.2006. Laatoitusratkaisut. uudis- ja korjausrakentamiseen. www.maxit.fi
Laatoitusratkaisut uudis- ja korjausrakentamiseen 8 50.9.008 Korvaa esitteen 8 50/3..006 www.maxit.fi SISÄLTÖ MAXIT OLE HYVÄ RAKENTAJA 3 Laatoitusratkaisujemme sisältö 3 RATKAISUT 5. Märkätilat, normaali Lisätiedot SAKRET KYLPYHUONEJÄRJESTELMÄ LATTIA
SAKRET KYLPYHUONEJÄRJESTELMÄ 2014/ToV SAKRET kylpyhuonejärjestelmä sisältää VTT:n sertifioimat tuotteet asuntojen ja hotellihuoneiden kylpyhuoneisiin, WC-tiloihin ja kodinhoitohuoneisiin. Tutustu tähän Lisätiedot BIOMASSA PINNOITTEET, MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 1 8
BIOMASSA PINNOITTEET, MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 1 8 BIOMASSA PINNOITTEET Työohje Märkätilojen vedeneristys Korjaus- ja uudisrakentaminen BIOMASSA tuotteet ovat kotimaisia M1-luokan muovipohjaisia vedeneristeitä, Lisätiedot SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT
SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7 Lisätiedot wedi Fundo lattiaratkaisu
Työtapaehdotus wedi Fundo lattiaratkaisu Yhteensopiva Vieser -lattiakaivojärjestelmien kanssa Järjestelmän sertifikaatit ja hyväksynnät: wedin Fundo lattialevy kaivoreiällä (koko: 900 x 900 x 40 mm) on Lisätiedot KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS)
KIILTO KERAFIBER KIPSILEVY KIILTO KERAFIBER MASA LIIMAMASSA KIILTO SANITEETTISILIKONI LATTIAKAATO 1:50...100 KIILTO VAHVIKEKANGAS SEINÄN JA LATTIAN RAJAAN KERAFIBER VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA Lisätiedot Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet
1 (7) Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet Kehityspäällikkö Gunnar Laurén, Saint-Gobain Weber Oy Ab Johdanto Lattiapäällysteiden kosteusherkkyys on ollut jo pitkään tiedossa, mm Lisätiedot SISÄTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET
Keramix SISÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET SEINÄT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto OT Light, TM DF, TT, SR DF tai SK Märkätilatasoitteella. Lisätiedot CLT-rakentamisen yleisperiaatteet
4.1 Teollisuus- ja toimitilarakentaminen - Seinän kiinnitys Seinälevyn kiinnitys Ulkoverhous Koolaus Pystytiiviste (tuulensuojalevy) Seinän kiinnitys Pilari (CLT:ä tai liimapuuta) Perustus Saumanauhat Lisätiedot Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012
Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen Lisätiedot VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS
VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS BOSTIK MEMBRANE -vedeneristysmassa VEDENERISTYS & LAATOITUS TASOITTEET LIIMAT SAUMAUS & TIIVISTYS 1 täydellinen vedeneristysjärjestelmä bostikilta Bostik Membrane on Lisätiedot TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä
TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden Lisätiedot ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi
ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet... Lisätiedot Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja
Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913 Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden Lisätiedot Mittajärjestelmät ja mittasuositukset.
Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Hannu Hirsi Johdanto: Mittajärjestelmien tarkoitus: Helpottaa eri toimijoiden järjestelmien ja osien yhteensovittamista : suunnittelua, valmistusta, asentamista, Lisätiedot Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien
TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4 Lisätiedot LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE
LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4 Lisätiedot Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.
RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai Lisätiedot TYÖOHJE 09/2005 Pukkila Märkätilajärjestelmä Terve märkätila Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hyvällä suunnittelulla Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute